— 293 — 
La bisettrice acuta è negativa e devia poco dalla normale a (101). 
Dispersione orizzontale. (0< v) 
In una lamina di sfaldatura l’angolo degli assi ottici nell'olio è di 60° circa (luce 
ordinaria). 
I cristallini studiati sono trasparenti ed hanno una leggerissima tinta giallo 
paglia. Nella direzione normale alle facce del prisma verticale il dicroismo è sensi- 
bile. Le due tinte sono: giallo paglia sbiadito, ed incolore. 
I geminati sono frequenti. 
BiniTRo 1.3.4. TRIBROMOBENZINA. 
(N03); 
Brg 
I cristalli giallo di zolfo furono ottenuti per lenta evaporazione d’una soluzione 
alcoolica. Fonde a 1350,5. 
Sistema triclino a:b:c = 0,45560:1:0,45717. 
CH è 
a=87°. 49. 40" ; E= 90°. 7.22" 
B=67°.32 |; n = 112°, 21. 57" 
y= 84°. 36. 15%; <= 94. 56. 31" 
Forme osservate. (010), (001), (110), (110), (111), (IT1), (041), fig. 4. 
Combinazioni osservate. (010) (001) (110) (110) (II1); (010) (001) (I10) (I11) 
(111) 041) id. con (110) fig. 5. | 
Calcolati Misurati 
110:110 3 * 45° 34 
110:001 1 x 69° 12' 
001:111 2 * 60° 26 | 
110:001 5 * 69° 33! 
111:110 3 * 52° 59! 50! 
3 110:010 9 71° 49 Te 80 
010:001 7 87° 491 40" | 87° 51‘ 
001:041 mn | yg 61° 9 
Tsi 1 GO 41° 52! 
111:110 2 68° 41’ 68° 43' 
Sfaldatura perfetta parallela a (001). 
Non avendo a mia disposizione sufficiente quantità di sostanza non ho potuto 
fare lo studio ottico completo. 
Le proprietà ottiche osservate sono le seguenti: 
Un piano di massima estinzione in una lamina di sfaldatura fa con lo spigolo 
[1£0:001] un angolo di 2°.15' (luce rossa) nella direzione del detto spigolo verso 
lo spigolo {110:001). 
